SÉANCE DU 27 JANVIER I()l3. 321 



première consolidation, à volonté, en augmentant laduréede solidification. 

 Nous avons pu, en portant à trois jours la durée totale de refroidissement à 

 partir de l'état solide de divers alliages de cuivre avec le nickel, le zinc, 

 l'aluminium et l'étain, obtenir de ces grains dont les dimensions étaient 

 de l'ordre de grandeur du centimètre. 



Dans un de ces alliages (contenant 97,8 pour 100 Cu et 2,2 pour 100 Al') 

 nous avons même trouvé des grains d'une grosseur telle que dans l'un d'eux 

 nous avons pu prélever une éprouvette de compression ayant une hauteur de 

 17"'" 1 et pour bases des rectangles de i2" ,m ,8 x 7'"'" et 9™", 5 x 7 miu , éprou- 

 vette à section décroissante donnant, lors de l'essai, des pressions unitaires 

 variables (méthode Frémont). 



On s'est assuré qu'on avait affaire à un seul grain en polissant les faces 

 latérales de l'éprouvette et en les attaquant par des réactifs convenables 

 mettant en évidence soit les joints des grains, soit les directions dendri- 

 tiques, soit les figures de corrosion. Les meilleurs résultats ont été obtenus 

 en employant le persulfate d'ammoniaque en solution à 10 pour 100 à l'ébul- 

 lition. On a pu constater l'absence de joints de grains, la même orien- 

 tation des rameaux dendritiques et la similitude des figures de corrosion sur 

 chaque face ; la constitution unigrane fut confirmée par l'effet des défor- 

 mations, comme on le verra dans la suite. 



Cette éprouvette fut déformée par une compression de (ioo k(î parallèle à 

 son axe, qui détermina sur les faces latérales l'apparition de slip-bands ; sur 

 une même face, les slips-bands étaient rigoureusement rectilignes et paral- 

 lèles. On peut très nettement déterminer la position delà première slip-band 

 sous un grossissement de 200 diamètres. 



On peut ainsi constater que ces premières slip-bands sont dans un plan 

 non parallèle aux bases et par suite oblique à .la direction de l'effort, 

 l'angle de cette direction avec la normale au plan étant de 33°. 



Ce plan est un des plans de glissement du grain considéré. Si l'on évalue 

 la pression par unité de surface des sections normales à l'axe de l'éprou- 

 vette, on trouve que l'apparition des premières slip-bands se fait pour des 

 pressions unitaires variant de 7 kg ,i à 7^,9. Les composantes de la pression 

 normale et parallèle au plan de glissement ont alors pour valeur unitaire 

 5 k «,2 et 3 k V|. 



sation par unité de temps clans l'unité de masse), très faible à la température de fusion, 

 augmente lentement avec rabaissement de température, alors que la vitesse linéaire de 

 cristallisation à partir de ces centres est maxima dans le voisinage de cette tempéra- 

 ture de fusion. 



